Efek Sinergetik Ekstrak Daun Jambu Bol ( Syzygium malaccense ) dan Iodida terhadap Korosi Baja dalam Larutan Asam
Putri Untari* 1 , Emriadi 1 , Mai Efdi 1 , Azuxetullatif 1
1 Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas e-mail: * putriuntari15@gmail.com
Diterima: 12 Desember 2020/ Disetujui: 24 Desember 2020/ Dipublikasi online: 14 Januari 2021 DOI: https://doi.org/10.22437/chp.v5i2.11348

## ABSTRAK
Penelitian  tentang  efek  sinergetik  dari  ekstrak  daun  jambu  bol  dan  iodida  terhadap  korosi  baja dalam  larutan  asam  telah  dilakukan  dengan  metoda  kehilangan  berat  (weight  loss),  pengukuran polarisasi  potensiodinamik,  fourier  transform  infrared  (FTIR),  analisis  scanning  electron microscopy (SEM), dan karakterisasi X-Ray diffraction (XRD). Efisiensi inhibisi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi iodida dan bertambahnya suhu. Efisiensi inhibisi tertinggi adalah 92,05 %  pada  inhibitor  5 g/L  daun  jambu dengan penambahan  0,08  g/L  iodida.  Adsorpsi  ekstrak  daun jambu bol dan iodida mengikuti adsorpsi isoterm Langmuir. Pengukuran polarisasi potensiodinamik menunjukkan kombinasi inhibitor daun jambu bol dan iodida merupakan inhibitor campuran dalam larutan asam klorida. Efek sinergetik inhibitor daun jambu bol dan iodida dipelajari menggunakan parameter termodinamika dan kinetika.
Kata kunci: Daun jambu bol, inhibitor korosi, weight loss, efek sinergetik, isoterm Langmuir

## ABSTRACT
Research on the synergistic effect of jambu bol leaves extract and  iodide on the corrosion of mild steel  in  acid  solution  has  been  carried  out  by  weight  loss,  potentiodynamic  polarization measurements, Fourier transform infrared (FTIR), scanning electron microscopy (SEM) analysis, and X-Ray Diffraction (XRD) characterization. The inhibition efficiency increased with increasing iodide concentration and temperature. The highest inhibition efficiency was 92.05% in inhibitor of 5 g / L jambu bol leaves extract with the addition of 0.08 g / L of  iodide. Adsorption of jambu bol leaves extract and iodide following the Langmuir isotherm adsorption. Potentiodynamic polarization measurements show the combination of jambu bol leaves inhibitor and iodide was a type of mixture inhibitor  in  hydrochloric  acid  solution. The  synergistic  effect  of  guava bol  extract  and  potassium iodide was studied using thermodynamic and kinetic parameters.
Keywords: Jambu bol leaves, corrosion inhibitor, weight loss, synergistic effect, Langmuir isotherm

## PENDAHULUAN
Baja  merupakan  salah  satu  material  yang  memiliki  peran  penting  dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang industri dan konstruksi. Salah satu kelemahan baja yaitu mudah mengalami korosi terutama pada lingkungan asam (Emriadi et al ., 2018 dan Diah et al. , 2017). Larutan asam kuat seperti asam sulfat atau asam klorida banyak digunakan untuk pembuangan karat dan kerak pada industri (Priya et al ., 2018). Oleh karena itu, penggunaan inhibitor korosi dalam industri  merupakan  cara  yang  efektif  untuk  mencegah  korosi  baja  yang disebabkan oleh larutan asam (Hui et al. , 2018).
Saat ini, penelitian tentang korosi difokuskan pada “ green inhibitor korosi” dengan  menggunakan  ekstrak  tanaman  yang  menunjukkan  efisiensi penghambatan  yang  baik,  tidak  beracun,  dapat  terurai,  murah,  mudah didapatkan,  dan  dapat  diterima  oleh  lingkungan  (Dakeshwar et  al .,  2016  dan Gharda et  al. ,  2018).  Penggunaan  inhibitor  korosi  dari  ekstrak  tanaman disebabkan karena tanaman mengandung senyawa organik yang memiliki atom N,  O,  S,  dan cincin  aromatik   yang diharapkan  dapat mencegah  korosi dengan menghambat  sisi  aktif  korosi  dengan  teradsorpsi  atau  membentuk  lapisan pelindung pada permukaan baja (Mobin et al ., 2016).
Penggunaan efek sinergetik merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan  kekuatan  penghambatan  dari  inhibitor  dan  untuk  menurunkan jumlah  penggunaan  inhibitor  (Priya et  al .,  2018).  Beberapa  peneliti  telah melaporkan efek sinergetik antara inhibitor organik dan halida. Hui et al . (2017) telah melakukan penelitian menggunakan ion iodida sebagai zat sinergetik dengan campuran ekstrak Artemisia halodendron dapat disimpulkan kehadiran ion iodida secara  sinergetik  meningkatkan  efisiensi  inhibisi.  Efek  sinergetik  dari  halide ditemukan  meningkat  dalam  urutan  Cl - <Br - <I - .  Ion  iodida  menunjukkan  efek sinergetik tertinggi karena ukurannya yang besar dan kemudahan polarisasi ion tersebut ( Marta et al ., 2019).
Daun  jambu  bol  mengandung  glikosida  flavonoid  yaitu  mirisetin  3-OL- rhamnosida  (mirisitrin), mirisetin  3’ -glukosida,  dan  mirisetin  3-alpha  L- arabinofuranosida (Arumugam et al ., 2014). Senyawa – senyawa mirisetin tersebut telah  memenuhi  syarat  sebagai  inhibitor  korosi  karena  memiliki  pasangan elektron  bebas  yang  berasal  dari  atom  N,  O,  S,  dan  cincin  aromatik  yang diharapkan dapat menghambat laju korosi dengan teradsorpsi pada permukaan baja.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menyelidiki  efek  sinergetik  dari inhibitor daun jambu bol ( Syzygium malaccense) dan iodida terhadap korosi baja dalam larutan asam dengan menggunakan metoda kehilangan berat ( weight loss ), pengukuran  polarisasi  potensiodinamik,  FTIR,  karakterisasi  XRD  dan  analisis SEM.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan pada penelitian iniadalahneracaanalitik (Kern),jangkasorong,  ampelas  besi,  kaca  arloji,  labudidih,  oven, potensiostat ( eDAQ  466) ,rotary  evaporator , waterbath (Innotech  BJPX  RockFord) , gerinda,
termometer, alat gelas, hot plate , FTIR (PeriodidanElmer), XRD (ProAnalytical), UV- Vis ( Shimadzu) , dan SEM (HORIBA EMAX x-act).
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja, daun jambu bol , asam klorida  (Smart  Lab),  akuades,  metanol,  aseton,  kalium  iodida,  elektroda  Pt, elektroda Ag/AgCl, dan kertas saring.

## Pengukuran Kehilangan Berat (Weight Loss)
Baja  direndam  dalam  medium  korosif  yaitu  HCl  1  N  dan  inhibitor  5  g/L  serta dengan penambahan iodida (0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08) g/L selama 7 jam pada suhu  30 ᵒ C,  40 ᵒ C,  50 ᵒ ,  dan  60 ᵒ C.  Kemudian  baja  dibersihkan,  dicuci,  dan dikeringkan dalam oven. Setelah  kering baja  ditimbang dan hasil penimbangan dinyatakan sebagai berat akhir (m 2 ).

## Pengukuran PolarisasiPotensiodinamik
Pengukuran  polarisasi  potensiodinamik  menggunakan  potensiostat  eDAQ  466. Pengukuran  ini  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  baja  sebagai  elektroda kerja,  elektroda  Pt  sebagai  elektroda  pembantu  dan  Ag/AgCl  sebagai  elektroda pembanding.  Pengukuran  polarisasi potensiodinamik  dilakukan  dalam  medium HCl 1 N yang mengandung inhibitor 5 g/L dan iodida (0,01; 0.02; 0.04; 0,06, dan 0,08)  g/L.  Ketiga  elektroda  dicelupkan  kedalam  bejana  berisi  medium  korosif tanpa dan dengan adanya inhibitor serta variasi iodida. Kemudian dihubungkan dengan  potensiotat  dan  diberikan  potensial  dari  -400  mV  sampai  -280  mV sehingga diperoleh kurva hubungan antara potensial (mV) dengan arus (mA).

## Pengukuran Fourier Transform InfraRed (FTIR)
Baja  diredam  dalam  medium  korosif  HCl  1  N  dengan  adanya  inhibitor  5  g/L selama 6 hari. Pengukuran juga dilakukan pada inhibitor 5 g/L yang ditambahkan dengan  iodida  0,08  g/L  serta  ekstrak  pekat  inhibitor  5  g/L.  Baja  setelah perendaman  dikeringkan  kemudian  diambil  lapisan  yang  menempel  pada permukaan  baja  dengan  cara  mengikis  lapisan  tersebut.  Setelah  itu  dilakukan pengukuran FTIR menggunakan Nicolet IS10 FT-IR, ThermoScientific.
Analisis X-Ray Diffraction (XRD)
Pengukuran  XRD  dilakukan  dengan  cara  baja  direndam  selama  6  hari  dalam medium korosif HCl 1 N tanpa dan dengan adanya inhibitor 5 g/L serta dengan penambahan  iodida  0,08  g/L,  kemudian  plat  baja  dikeringkan  dan  dilakukan analisis XRD.

## Analisis Scanning Electron Microscopy (SEM)
Analisis  SEM  dilakukan  dengan  cara  baja  yang  direndam  selama  6  hari  dalam medium korosif HCl 1 N tanpa dan dengan adanya inhibitor  5 g/L serta dengan penambahan iodida 0,08 g/L.Kemudian baja diambil, dikeringkan dan dilakukan analisis  permukaan  dengan Scanning  Electron  Microscopy (SEM) . Analisisjuga dilakukan untuk baja tanpa perendaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengukuran KehilanganBerat ( Weght Loss )
Pengukuran kehilangan berat korosi baja dalam HCl 1 N dengan campuran inhibitor ekstrak daun jambu bol  dan iodida diselidiki padasuhu 30-60 ᵒ C. Laju korosi (C R ), efisiensi inhibisi (EI%), dan derajat penutupan permukaan (θ) dapat dihitung melalui persamaan berikut (Emriadi et al ., 2016):
C R = m 1- m 2 A x t (1)
Dimana C R adalah laju korosi (mg/cm 2 .jam), m 1 dan m 2 adalah berat baja sebelum dan  sesudah  perendaman,  A  adalah  luas  permukaan  (cm 2 ),  t  adalah  waktu perendaman  (jam),  dari  persamaaan  (1)  diatas  dapat  ditentukan  derajat penutupan permukaan (θ) dan efisiensi inhibisi (EI%).
θ = CR 0 - CR 1 CR 0 (2)
IE (%) = CR 0 - CR 1 CR 0 x 100 % (3)
CR 0 dan  CR 1 adalah  laju  korosi  tanpa  dan  dengan  adanya  inhibitor,  EI  adalah efisiensi inhibisi.
Tabel  1  menunjukkan  nilai  laju  korosi  (CR)  baja  dengan  adanya  inhibitor lebih rendah dibandingkan dengan larutan blanko. Nilai laju korosi (CR) diamati lebih rendah dalam larutan yang mengandung campuran inhibitor dengan iodida dibandingkan dengan ekstrak saja. Laju korosi meningkat dengan meningkatnya suhu  sehingga  menyebabkan  perubahan  sifat  dari  model  adsorpsi,  dimana molekul inhibitor lebih banyak teradsorpsi pada peningkatan suhu (kemisorpsi) sehingga  penghambatan  baja  lebih  disukai  pada  suhu  tinggi.  Penurunan  laju korosi dengan adanya ekstrak disebabkan komponen yang ada didalam ekstrak yang memiliki heteroatom seperti N, S dan O teradsorpsi pada permukaan logam membentuk  lapisan  pasif  sehingga  memblokir  situs  aktif  logam(Eduok et  al. , 2012).
Tabel 1 . Nilai laju korosi (CR) dan efisiensi inhibisi (%EI) korosi baja dalam HCl 1
N dengan campuran inhibitor 5 g/L dan variasi konsentrasi iodida Konsentrasi 30 ᵒ C 40 ᵒ C 50 ᵒ C 60 ᵒ C CR %EI CR %EI CR %EI CR %EI Blanko 0.6785 - 1.3886 - 2.4139 - 6.5469 - Inhibitor 5g/L 0.2355  69.98  0.3534  76.78  0.6429  79.15  1.089  84.79 + 0,01 g/L iodida 0.1607  76.31  0.3294  76.88  0.5178  78.55  0.6492  90.08 + 0,02 g/L iodida 0.1550  77.16  0.3004  78.37  0.4694  80.56  0.6244  90.46 + 0,04 g/L iodida 0.1482  78.16  0.2996  78.42  0.4608  80.91  0.5668  91.34 + 0,06 g/L iodida 0.1481  78.17  0.2678  80.71  0.4332  82.05  0.5438  91.69 + 0,08 g/L iodida 0.1351  80.08  0.2528  81.79  0.4109  82.98  0.5202  92.05
Tabel 1 memperlihatkan efisiensi inhibisi meningkat secara sinergis dengan adanya  penambahan  iodida.  Efisiensi  inhibisi  pada  5  g/L  inhibitor  diperoleh sebesar 84,79% pada suhu 60 ᵒ C dan penambahan iodida 0,08 g/L pada inhibitor 5 g/L meningkatkan efisiensi inhibisi menjadi 92,05%. Peningkatan konsentrasi iodida  menyebabkan  peningkatan  jumlah  molekul  yang  teradsorpsi  pada permukaan logam. Kemisorpsi yang kuat dari anion-anion ini pada permukaan logam bertanggungjawab atas efek sinegis dari ion halida dengan kation inhibitor. Kation  kemudian  diserap  oleh  reaksi  Coloumb  pada  permukaan  logam  dimana anion sudah diserap secara kemisorpsi (Hui et al. , 2017 dan Eduok et al ., 2012)

## Penentuan Isoterm adsorpsi
Penentuan  isotherm  adsorpsi  dapat  memberikan  informasi  tentang  interaksi inhibitor  pada  permukaan  baja.  Adsorpsi  inhibitor  yang  dipelajari  pada permukaan baja mematuhi persamaan isoterma dsorpsi Langmuir (Anees et al ., 2018):
C θ = 1 K ads dan C (4)
C adalah konsentrasi inhibitor (g/L), θ adalah derajat penutupan permukaan, dan K ads adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi.
Gambar 1. menunjukkan garis lurus C/ θ versus C dengan koefisien korelasi (r)  seluruhnya  hampir  mendekati  1.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  inhibitor  ini mengikuti isotherm  adsorpsi  Langmuir  dalam  medium  korosif  HCl  1  N dimana melekul  inhibitor  yang  menyerap  menempati  lokasi  adsorpsi  yang  khas  pada
antarmuka  logam/larutan  dan  ikatan  yang  terjadi  membentuk  lapisan  tunggal (Emriadi et al ., 2016; Yeni et al. , 2020 dan Bendaif et al. , 2016)
Gambar 1. Isoterm Langmuir untuk adsorpsi inhibitor daun jambu bol dan iodida pada baja dalam larutan HCl 1 N pada suhu yang berbeda .
Nilai K ads yang  diperoleh menunjukkan kekuatan adsorpsi  antara inhibitor dan  permukaan  baja  yang  terjadi  peningkatan  proses  adsorpsi  dengan  suhu tinggi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya persentase efisiensi inhibisi korosi dengan kenaikan suhu. Nilai K ads dari hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2. Energi bebas Gibbs (ΔG ads ) dapat dihitung dari nilai K ads melalui persamaan (Emriadi et al ., 2016 dan Mourya et al ., 2014):
∆G ads o = - RT ln (C H 2 O . K ads ) (5)
Dimana C H 2 O = 1000 gL -1 dalam larutan dan R adalah konstanta gas. Nilai negatif pada  energi  Gibbs ( ∆G ads o )  mengindikasikan  reaksi  adsorpsi  berjalan  secara spontan  dan  lapisan  ekstrak  yang  teradsorpsi  stabil  pada  permukaan  baja (Nathiya et al ., 2017). Nilai ∆G ads o kurang dari -20 kJ/mol terkait dengan adsorpsi fisika, jika lebih dari -40 kJ/mol atau lebih negatif diketahui berhubungan dengan adsorpsi  kimia  dan  nilai  diantara  keduanya  menunjukkan  kombinasi  antara adsorpsi fisika dan kimia (Zakiyeh et al. , 2019).
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  nilai ∆G ads o dengan  adanya  iodida  diperoleh disekitar  -40  kJ/mol  atau  lebih  negatif  menunjukkan  bahwa  adsorpsi  molekul inhibitor  merupakan adsorpsi kimia.
Nilai ∆G ads o terkait dengan entalpi ( ∆ H ads o ) dan entropi ( ∆ S ads o ) adsorpsi  dapat dihitung melalui persamaan berikut (Yeni et al. , 2020 dan Emriadi et al ., 2016):
∆S ads o = (-∆ H ads o - ∆G ads o ) T (6)
0 0.04 0.08 0.12 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 C/ θ C (g/L) Suhu 30 Suhu 40 Suhu 50 Suhu 60
Tabel 2 .  Parameter isoterm adsorpsi dan termodinamika inhibitor daun jambu bol dan iodida Suhu ( ᵒ C) K ads ∆G ads o (kJ/mol) ∆ H ads o (kJ/mol) ∆S ads o (J/mol) R 2 30 1648,50 -36,06 25,98 202,47 0,999 40 1336,25 -36,70 0,999 50 1709,70 -38,54 0,999 60 4369,23 -42,33 0,999 Nilai ∆ H ads o positif menunjukkan bahwa adsorpsi molekul inhibitor ke permukaan logam  adalah  proses  endoterm.  Nilai ∆ S ads o positif  menunjukkan  terjadi  proses substitusi  yang  dikaitkan  dengan  peningkatan  entropi  pelarut  dimana peningkatan  entropi  disebabkan  oleh  adsorpsi  molekul  inhibitor  menggantikan molekul  air  yang  lebih  banyak  diserap  (Mourya et  al .,  2014  dan  Hegazy et  al. , 2015).

## Parameter Termodinamika Aktivasi
Ketergantungan  laju  korosi  pada  suhu  dapat  dihitung  melalui  persamaan Arrhenius (Zakaria et al. , 2016):
Ln  CR = - Ea RT +  ln A (7)
Ea adalah energy aktivasi (kJmol -1 ), A adalah konstanta, R adalah konstanta molar gas  (8,314 Jmol -1 ), dan T adalah suhu (K). Nilai Ea dengan penambahan iodida berbagai  konsentrasi  ditemukan  menurun  dibandingkan  tanpa  penambahan iodida  yang  mengindikasikan  kemisorpsi  (Anees et  al. ,  2018  dan  Eduok et  al ., 2012).
Nilai  entalpi  aktivasi (ΔH*)  dan  entropi  aktivasi  (ΔS*)  dapat  dihitung  melalui persamaan berikut (Emriadi et al ., 2018):
ln CR T = [ ln ( R Nh ) dan ( ∆S* T )] - ∆H* RT (8)
N  adalah  konstanta  Avogadro  (6,023  x  10 23 molekul/mol),  h  adalah  konstanta Planck  (6,63  x  10 -34 Js -1 ), ΔH*  adalah entalpi  aktivasi dan  ΔS*  adalah  entropi aktivasi.  Tabel  3  menunjukkan  nilai  entalpi  aktivasi (ΔH*) positif  menandakan selama  proses  perendaman  baja  terjadi  reaksi  endoterm.  Nilai  entropi  aktivasi (ΔS * ) yang besar negatif menandakan bahwa kompleks yang diaktifkan pada tahap penentuan kecepatan mewakili hubungan dari pada langkah disosiasi (Moses et al ., 2015).
Gambar 2 . Aluran Arrhenius 1/T (K -1 ) vs ln C R tanpa dan dengan adanya penambahan inhibitor dan iodida
Tabel 3. Nilai energy aktivasi (Ea), entalpi aktivasi (ΔH*) dan entropi aktivasi (ΔS*) Konsentrasi Ea ∆H* ∆S* (kJ/mol) (kJ/mol) (J/mol) 0 61,44 58,80 -53,48 Inhibitor 5 g/L 43,46 40,82 -122,79 + 0,01 g/L iodida 39,16 36,75 -138,14 + 0,02 g/L iodida 38,98 36,34 -139,92 + 0,04 g/L iodida 37,60 35,29 -143,64 + 0,06 g/L iodida 36,93 34,29 -147,15 + 0,08 g/L iodida 36,70 34,24 -147,93

## Pengukuran Polarisasi Potensiodinamik
Kurva  polarisasi  potensiodinamik  tanpa  dan  dengan  adanya  penambahan inhibitor  dan  iodida  disajikan  pada  Gambar  3.  Data  korosi  seperti  arus  korosi (I corr ),  potensial  korosi  (E corr ),  Tafel katodik  (β c ),Tafel anodik  (β a ),  dan  efisiensi penghambatan (EI%) tercantum dalam Tabel 4.
Efisiensi inhibisi (%EI) dihitung melalui persamaan (Lgaz et al. , 2015) :
%EI= I corr - I corr ° I corr ° x 100 (9)
I corr dan I corr ° adalah  arus  korosi  tanpa  dan  adanya  penambahan  inhibitor  dan iodida.  Gambar  3  memperlihatkan  pergeseran  kurva  Tafel  kearah  anodic  dan katodik dengan adanya penambahan ekstrak dan iodida.
Inhibitor dianggap sebagai inhibitor anodic atau katodik ketika pergeseran positif atau negatif dari potensial korosi lebih dari pada 85 mV dan jika pergeseran potensial korosi dengan adanya penambahan inhibitor kurang dari pada 85 mV maka  dianggap  sebagai  inhibitor  tipe  campuran  (Zakiyeh et  al. ,  2019).  Pada penelitian  ini,  penambahan  inhibitor  dan  iodida  bertindak  sebagai  inhibitor
-3.00 -1.50 0.00 1.50 3.00 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 Ln C R 1/T (K -1 ) Blanko 0,01 g/L KI 0,02 g/L KI 0,04 g/L KI
0,06 g/L KI 0,08 g/L KI
campuran  yang  dapat  menghambat  laju  korosi  di  anodic  dan  katodik  secara bersamaan. Pada Tabel 4 terlihat bahwa terjadi penurunan arus korosi dengan adanya  penambahan  ekstrak  dan  iodida.  Peningkatan  jumlah  iodia  dapat memperlambat reaksi evolusi hidrogen dan mengurangi pelarutan anodik (Hui et al. , 2018).
Gambar 3. Kurva polarisasi potensiodinamik tanpa dan dengan adanya ekstrak dan iodida
Tabel 4 . Parameter polarisasi potensiodinamik
Konsentrasi E corr (V) I corr x 10 -2 (µA/cm 2 ) β a (V/dec) β c (V/dec) %EI Blanko -0,295 4,74 6,666 -8,825 0,00 dan 0,01 g/L iodida -0,340 0,45 5,921 -3,285 90,42 dan 0,02 g/L iodida -0,332 0,36 9,230 -8,344 92,39 dan 0,04 g/L iodida -0,330 0,33 9,807 -9,736 92,90 dan 0,06 g/L iodida -0,332 0,31 9,602 -8,648 93,37 dan 0,08 g/L iodida -0,335 0,28 9,298 -9,908 93,96

## Efek Sinergetik
Nilai  efisiensi  inhibisi  untuk  inhibitor  dengan  adanya  iodida  lebih  tinggi dibandingkan  tanpa  iodida.  Hal  ini  menunjukkan  kemungkinan  adanya  efek penghambatan sinergis dari inhibitor dan iodida pada proses korosi baja dalam larutan  HCl  1  N  yang  dapat  dijelaskan  dari  parameter  sinergisme  (S)  sebagai berikut(Ahmed et al ., 2013):
S = 1-( ƞ 1 + ƞ 2 ) 1- ƞ 1 + 2 (10)
ƞ 1 adalah  efisiensi inhibisi ion  iodida, ƞ 2 adalah  efisiensi  inhibisi  dari  inhibitor, dan ƞ 1 + 2 adalah  efisiensi  inhibisi  dari  ion  iodida  dan  inhibitor.  Efisiensi
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -0.42 -0.37 -0.32 -0.27 lo g I/A ( µA /c m 2) E (V) 0,01 g/L KI 0,02 g/L KI 0,04 g/L KI
0,06 g/L KI 0,08 g/L KI
Blanko
penghambatan  dengan  penambahan  iodida  lebih  tinggi  dari  pada  yang menggunakan inhibitor saja berdasarkan hasil yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.
Tabel 5. Nilai efek sinergetik dari inhibitor daun jambu bol dengan iodida
Konsentrasi Iodida (g/L) Efek Sinergetik (S) 0 - 0,01 1,83 0,02 1,53 0,04 1,52 0,06 1,48 0,08 1,02
Secara  umum,  adanya  ion  halida  dalam  media  asam  secara  sinergis meningkatkan  efisiensi  penghambatan  beberapa  senyawa  organik.  Anion  dapat meningkatkan  adsorpsi  kation  organik  dalam  larutan  dengan  membentuk jembatan antara permukaan logam dan ujung positif dari inhibitor organik. Jika S=1 artinya bahwa inhibitor dan iodida tidak memiliki efek satu sama lain, selain itu jika S> 1 menunjukkan bahwa efek sinergis terjadi, sedangkan S <1 berarti efek antagonis ( Marta et al ., 2019 dan Eduok et al ., 2012). Hasil perhitungan efek sinergis dapat dilihat pada Tabel 5 dimana nilai S yang didapatkan besar dari 1, sehingga dengan adanya penambahan iodida pada inhibitor memiliki efek sinergis dan efisiensi inhibisi yang dihasilkan lebih tinggi (Eduok et al ., 2012).

## Analisis Fourier Transform Infra Red (FTIR)
Analisis  menggunakan  FTIR  dilakukan  untuk  mendukung  fakta  bahwa penghambatan korosi baja dalam media asam sebagian disebabkan oleh adsorpsi molekul inhibitor pada permukaan baja (Bendaif et al., 2016).
Gambar  4.  (a)  menunjukkan  bahwa  di  dalam  ekstrak  daun  jambu  bol mengandung  gugus  fungsi  seperti – OH  pada  angka  gelombang  3343,59  cm -1 , gugus C-H alifatik pada angka gelombang 2928,24 cm -1 , gugus C=O pada angka gelombang  1689,20  cm -1 ,  C=C  pada  angka  gelombang  1615,06  cm -1 ,  dan – CH 3 pada angka gelombang 1363,42 cm -1 .
Gambar  4.(b)  dan  (c)  memperlihatkan  pergeseran  spektrum  gugus – OH bergeser ke angka gelombang 3320,01 dan 3331,88 cm -1 , gugus C=O bergeser ke angka  gelombang  1621,28  dan  1630,68  cm -1 ,  gugus  C=C  bergeser  ke  angka gelombang 1443,14 dan 1445,94 cm -1 , – CH 3 bergeser angka gelombang 1367 cm - 1 .  Pergeseran  angka  gelombang  ini  mengindikasikan  adanya  interaksi  antara ekstrak daun jambu bol dengan baja membentuk lapisan pasif pada permukaan
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20 40 60 80 100 % T cm- 1 c b a
baja sehingga dapat mengurangi laju korosi baja(Anees et al ., 2018; Emriadi etal ., 2016; Zakaria et al ., 2016; Patricia et al ., 2018; Jokar et al ., 2016).
Gambar 4. Spektrum FT-IR dari (a) inhibitor daun jambu bol  (b) produk korosi baja  dalam  HCl  1N  dengan  adanya  penambahan  5  g/L  inhibitor  (c) produk  korosi  baja  dalam  HCl  1  N  dengan  penambahan  5  g/L inhibitordaniodida0,08 g/L
Analisis X-Ray Diffraction (XRD)
Analisis X-Ray Diffraction (XRD) bertujuan untuk menentukan senyawa yang terdapat pada lapisan pasif yang terbentuk pada permukaan baja.Gambar 5 (a) menunjukkan pola difraksi XRD pembentukan karat pada permukaan baja yang direndam  dengan    HCl  1  N    puncak  muncul  pada  2 θ  =  36,24 ᵒ ,  64,17 ᵒ ,  82,21 ᵒ menunjukkan keberadaan oksida besi (FeOOH, Fe 2 O 3 dan Fe 3 O 4 ). Puncak pada 2θ =  11,58 ᵒ menunjukkan  FeOCl 3 ,  puncak  pada  2 θ  =  22,84 ᵒ menunjukkan keberadaan FeCl 3 , dan puncak pada  2 θ = 45,12 ᵒ menunjukkan adanya besi (Fe) yang  muncul  dengan  intensitas  yang  rendah.Gambar  5  (b)  merupakan  pola difraksi XRD dari  baja yang direndam dalam larutan HCl 1 N yang mengandung 5 g/L inhibitor daun jambu bol dan 5(c) dengan penambahan iodida 0,08 g/L pada 5 g/L inhibitor.
Pada Gambar 5 (b) dan (c) terlihat tidak ada pembentukan oksida besi pada permukaan baja dan munculnya puncak besi pada 2 θ = 44,76 ᵒ , 65,16 ᵒ , dan 82,53 ᵒ dengan adanya peningkatan intensitas (Muthukrishnan et al ., 2017). Penurunan intensitas  puncak  oksida  besi  dan  peningkatan  intensitas  besi  dengan penambahan 5 g/L inhibitor daun jambu bol dan iodida 0,08 g/L menunjukkan pembentukan  kompleks  antara  besi  dan  inhibitor  serta  membuktikan kemungkinan  pembentukan  lapisan pasif  dari  komponen  oksigen  dan  senyawa
20 40 60 80 100 Fe FeC l 3 Fe Fe Fe Fe Fe Fe 3 O 4 Fe 2 O 3 Fe Fe OOH FeO Cl 3 2  (degree) Intensi ty a b c a b c
fitokimia  yang  ada  dalam  inhibitor  (Verma et  al .,  2016  dan  Velayutham et  al. , 2014).
Gambar  5. Pola  XRD  dari  baja  (a)  yang  direndam  dalam  HCl  1  N  (b)  dengan penambahan inhibitor 5 g/L (c) dengan penambahan 5 g/L inhibitor dan iodida0,08 g/L

## Analisis Scanning Electron Microscopy (SEM)
Morfologi  permukaan  baja  tanpa  perlakuan,  permukaan  baja  yang direndam di dalam medium HCl 1 N, baja yang direndam di dalam medium HCl 1 N dengan adanya penambahan inhibitor daun jambu bol 5 g/L, dan permukaan baja yang direndam dalam medium HCl 1 N dengan adanya penambahan inhibitor 5 g/L daniodida0,08 g/Ldisajikan pada Gambar 6.  Pada gambar terlihat morfologi baja  dengan  adanya  penambahan  inhibitor  dan  iodida  lebih  rata  dan  halus dibandingkan dengan baja yang direndam di dalam medium HCl 1 N.
(a) (b)
(c) (d) Gambar 6. Morfologi permukaan baja (a) sebelum direndam (tanpa perlakuan) (b) setelah direndam dengan HCl 1N (c) setelah direndam dengan HCl 1N daninhibitor 5 g/L (d) setelah direndam dengan HCl 1 N daninhibitor 5g/L daniodida 0,08 g/L pada selama 6 hari
Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  lapisan  pelindung  dari  inhibitor  daun jambu bol yang teradsorpsi pada permukaan baja sehingga permukaan baja lebih rata dan halus. Penambahan iodida ke dalam larutan menyebabkan koadsorpsi
ion iodida ke permukaan baja sehingga campuran antara ekstrak daun jambu bol dengan  iodida  memberikan  efek  sinergetik  yang  bagus  dan  mengurangi  laju korosi(Hui et al. , 2017).

## KESIMPULAN
Inhibitor daun jambu bol ditemukan dapat menghambat korosi baja dalam larutan  HCl  1  N.  Efisiensi  inhibisi  meningkat  pada  kenaikan  suhu  dan penambahan iodida karena adanya efek sinergis. Karakteristik adsorpsi inhibitor daun jambu bol mengikuti isotherm adsorpsi Langmuir. Parameter sinergetik (S) yang dipelajari untuk konsentrasi iodida yang berbeda ditemukan lebih besar dari satu  yang  menunjukkan  bahwa  peningkatan  efisiensi  penghambatan  inhibitor daun  jambu  bol  pada  penambahan  ion  iodida  disebabkan  oleh  efek  sinergis. Inhibitor daun jambu bol dan iodida bertindak sebagai inhibitor tipe campuran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, A. F., and Hegazy, M. A. 2013. Synergistic Inhibition Effect of Potassium Iodide  and  Novel  Schiff  Bases  on  X65  Steel  Corrosion  in  0.5  M  H 2 SO 4 . Corrosion Science . 74: 168-177.
Anees,  A.  K.,  Ahmed,  N.  A.,  and  Nagham,  A.  A.  2018.  Xanthium  Strumarium Leaves  Extracts  As  A  Friendly  Corrosion  Inhibitor  of  Low  Carbon  Steel  in Hydrochloric Acid: Kinetics and Mathematical Studies. South African Journal of Chemical Engineering. 25: 13 – 21 .
Arumugam, B., Manaharan, T., Heng, C. K., Kuppusamy, U. R., and Palanisamy, U. D. 2014. Antioxidant and Antiglycemic potentials of a standardized extract of Syzygium malaccense. LWT-Food Science and Technolgy . 59: 707-712.
Bendaif, H.  Melhaoui, A., Azzouzi, M. E., Legssyer, B., Hamat, T., Elyoussfi, A., Aouniti,  A.,  Ouadi,  Y.  E.,  and  Aziz,  M.  2016.  Eco-Friendly  Pancratium Foetidum  Pom  Extracts  As  Corrosion  Inhibitors  for  Mild  Steel  in  1M  HCl Media. Journal Material Enviromental Science. 7(4); 1276-1287.
Dakeshwar,  K.  V.,  and  Fahmida,  K.  2016.  Corrosion  Inhibition  of  Mild  Steel  in Hydrochloric Acid Using Extract of Glycine Max Leaves. Research on Chemical Intermediates . 42: 3489-3506.
Diah, R. G., Emriadi., Admin, A., and Mai, E. 2017. Corrosion Inhibition of Ethanol Extract of Cassava (Manihot Esculenta) Leaves on Mild Steel in Sulfuric Acid. International Journal of ChemTech Research . 10(2): 163-171.
Eduok, U. M., Etim, U. J., Akpakpam, A. E., and Umoren, S. A. 2012.Corrosion Inhibition and Adsorption Behaviour of Cocos Nucifera L. Coir Dust for Mild Steel  in  1  MHCl:  Synergistic  Effect  of  Iodide  Ions. International  Journal  of Advanced Scientific and Technical Research . 2(1): 338-360.
Eduok, U. M., Umoren, S. A., and Udoh, A. P. 2012. Synergistic Inhibition Effects
Between Leaves and Stem Extracts of Sida Acuta and Iodide Ion for Mild Steel Corrosion in 1 M H 2 SO 4 Solutions. Arabian Journal of Chemistry . 5(3): 325- 337
Emriadi., Adlis, S., and Yeni, S. 2016. Adsorptive and Thermodynamic Properties of Methanol Extract of Toona Sinensis Leaves for The Corrosion of Mild Steel in HCl Medium. Der Pharma Chemica . 8(18): 266-273.
Emriadi., Velly, Y., and Hermansyah, A. 2018. Corrosion  Inhibition of Mild Steel in Hidrochloric Acid Solution by Gnetum Gnemon. L Peel Extract as Green Inhibitor. Der Pharma Chemica . 10(10): 79-85.
Gharda, N., Galai, M., Saqalli, L., Habbadi, N., Ghailane, R., Souizi, A., Touhami, M.  E.,  and  Lucchese,  Y.  P.  2018.  Linseed  Oil  as  A  Novel  Eco-Friendly Corrosion Inhibitor of Carbon Steel in 1M HCl. Surface Review and Letters . 26(2): 1850148-1 - 1850148-11.
Hegazy, M. A., Etre, A. Y. E., Shafaie, M. E., and Berry, K. M. 2015. Novel Cationic Surfactants for Corrosion Inhibition of Carbon Steel Pipelines in Oil and Gas Wells Applications. Journal of Molecular Liquids . 1-10.
Hui, L., Yang, Y. J., Wang, L., Ma, S. M. M., Peng, X. Y., Lu, D. M., Zhao, T., and Wang,  Z.  2018.  Synergistic  Effect  of  Iodide  Ion  and  Methyl  Violet  on  The Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Phosphoric Acid. International Journal of Electrochemical Science . 13: 10718-10732.
Hui,  C.,  Tang,  Z.,  Li,  H.,  Li,  L.,  Shao,  J.,  and  Zhang,  H.  2017.  Study  on  The Synergistic Effect of Iodide Ion with The Extract of Artemisia Halodendron On The Corrosion Inhibition. International Journal of Electrochemical Science. 12: 10484-10492.
Jokar, M., Farahani, S., and Ramezanzadeh, B. 2016. Electrochemical and Surface Characterizations of Morus Alba Pendula Leaves Extract (MAPLE) as A Green Corrosion Inhibitor for Steel in 1 M HCl. Journal of the Taiwan  Institute of Chemical Engineers . 1-17.
Lgaz,H.,  Elaoufir,  Y.,  Ramli,  Y.,  Larouj,  M.,  Zarrok,  H.,  Salghi,  R.,  Zarrouk,  A., Elmidaoui, A., Guenbour, A., Essassi, E. M., and Oudda, H. 2015. Synergistic Effect  of  Potassium  Iodide  with  (E)-3-(4  Methoxystyryl)  Quinoxalin-  2(1H)- One on The Corrosion Inhibition of Carbon Steel in 1.0 M HCl. Der Pharma Chemica . 7(6): 36-45
Marta,  P.,  Sukirno,  S.,  and  Nasikin,  M.  2019.  Synergistic  Corrosion  Inhibition Effect  of  Rice  Husk  Extract  and  Iodide  for  Mild  Steel  in  H 2 SO 4 Solution. Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis . 14(3): 697-704.
Mobin, M., Zehra, S., and Parveen, M. 2016. L-Cysteine as Corrosion Inhibitor For Mild Steel in 1 M HCl and Synergistic Effect of Anionic, Cationic and Non- Ionic Surfactants. Journal of Molecular Liquids journal . 216: 598-607.
Moses, M. S., and Umoren, S. A. 2015. Enhanced  Corrosion Inhibition Effect of Polypropylene Glycol in The Presence of Iodide Ions at Mild Steel/Sulphuric Acid  Interface. Journal  of  Environmental  Chemical  Engineering .  3(3):  1812- 1826.
Mourya, P., Banerjee, S., and Singh, M. M. 2014. Corrosion Inhibition of Mild Steel in  Acidic  Solution  by  Tagetes  Erecta  (Marigold  Flower)  Extract  as  A  Green Inhibitor. Corrosion Science . 85: 352-363.
Muthukrishnan, P., Jeyaprabha,and Prakash, P. 2017. Adsorption and Corrosion Inhibiting  Behavior  of  Lannea  Coromandelica  Leaf  Extract  on  Mild  Steel Corrosion. Arabian Journal of Chemistry . 10: S2343-S2354.
Nathiya, R. S.,and Raj, V. 2017. Evaluation of Dryopteris Cochleata Leaf Extracts as  Green  Inhibitor  for  Corrosion  of  Aluminium  in  1  M  H 2 SO 4 . Egyptian Journal of Petroleum . 26(2): 313-323.
Patricia, E. A., Bimbi, M. V. F., Neske, A., Brandan, S. A., and Gervasi, C. A. 2018. Rollinia Occidentalis Extract as Green Corrosion  Inhibitor for Carbon Steel in HCl Solution. Journal of Industrial and Engineering Chemistry . 58: 92-99
Priya, V. S., Rani, C. U., and Velrani, S. 2018. Synergistic Effect of Halide Ions on TheCorrosion  Inhibition  of  Mild  Steel  in  Sulphuric  Acid  Using  Methyl,  N- Methyl  Ethyl  and  Ethyl  Substituted  °-2,C-6-Diphenyl  Piperidin-4-One Semicarbazones. Surface Review and Letters . 25(5): 1850050-1 - 1850050-9.
Velayutham, R., Kesavan, D., Gopiraman, M., Viswanathamurti, P., Poonkuzhali, K., and Palvannan, T. Corrosion Inhibition of Eleusine Aegyptiaca and Croton Rottleri  Leaf  Extracts  on  Cast  Iron  Surface  in  1  M  HCl  Medium. Applied Surface Science . 314: 537-545.
Yeni,  S.,  Rahmayeni.,  Rahmawati,  L.,  Efdi,M.,  Aziz,  H.,  and  Emriadi. 2020.Mangifera  Odorata  Griff  Seed  Extract  as  Corrosion  Inhibitor  of  Mild Steel in Hydrochloric Acid Medium. Rasayan Journal Chemistry . 13(1): 230- 239.
Zakiyeh, M., and Rahsepar, M. 2019. The Use of Green Bistorta Officinalis Extract for Effective Inhibition of Corrosion and Scale Formation Problems in Cooling Water System. Journal of Alloys and Compounds . 770: 669-678